ELASTICITÀ B liESlSTKNZA DEGLI ACCIAI ECC. 185 



(Aline si vede, già nella pioporzione del 5 "/o i' nickel basta 

 a determinare nna variabilità del modulo di elasticità sensibile 

 nel materiale allo stato ricotto; però per effetto della tempera 

 il modulo decresce leggermente [ter carichi molto bassi, mentre 

 SI alza noteviil mente per carichi maggiori : si ottiene cosi un com- 

 ]iortamento praticamente conforme alla classica legge di Hooke. 



La variabilità del modulo diviene ben netta ed evidente 

 nellacciaio al 12 '\i di nickel: le deformazioni crescono sempre 

 più rapidamente quando cresce il carico, in modo che non è piìi 

 assolutamente possibile parlare qui di limite di proporzionalità. 



E notevole il fatto, da numerose riprove costantemente 

 •nfermatomi, che una specie di incrudimento, cioè di innalza- 

 mento del valor medio del modulo, si ottiene proprio per mezzo 

 di quella certa ricottura molto prolungata sui 525° che nella 

 Nota I si è indicata come l'unica capace di ridurre la resistenza 

 • la durezza proprie del materiale. Tale incrudimento non può 

 poi distruggersi se non mediante una ricottura spinta al di sopra 

 della temperatuia di trasformazione al riscaldamento, ricottura 

 la quale, s'intendo, restituirà però al materiale la durezza e la 

 resistenza primitive. 



Finalmente nel comportamento dell'acciaio al 26 ^'o ^^ nickel 

 hanno un'influenza, non trascurabile neppure per sollecitazioni 

 molto limitate, le deformazioni permanenti che immancabilmente 

 le accompagnano. Il processo di incrudimento appaie assai net- 

 tamente delineato nell'esperienza a cui si riferisce la tabella V: 

 è degno di nota il fatto che, anche ad incrudimento avvenuto, 

 la variabilità del modulo continua a manteneisi notevole ed 

 accompagnata da un'evidentissima irreversibilità dei processi di 

 deformazione. A riprova di ciò ho rappresentato nella figura 

 a pagina seguente, servendomi di un metodo di rappresenta- 

 zione che hp già utilizzato altre volte (^), il ciclo di deforma- 

 zione descritto dal saggio su cui io ho sperimentato, al variare 

 del carico da 1500 kgr. a 0, e successivamente da di nuovo 

 tino a 1500 kgr. 



(1) CfV. le mie Note intitolate: Esperienze sull'elasticità a trazione del 

 rame e Nuove esperienze sulV elasticità del rame, pubblicate nei " Rendiconti 

 -lolla. R. A-cademia dei Lincei „, serie 5», voi. XXIIl e XXW. 



